## Optimalisasi Adsorpsi Zat Warna Rhodamin B Pada Hemiselulosa Dalam Sistem Dinamis
( Optimization Of Rhodamine B Dyes On Hemiselulose In Dynamic System )
Sella August Putri, Asnawati, Dwi Indarti
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : asnawati.fmipa@unej.ac.id

## Abstrak
Hemiselulosa digunakan sebagai adsorben alternatif untuk adsorpsi Rhodamin B. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kapasitas adsorpsi hemiselulosa terhadap rhodamin B dengan optimasi massa adsorben dan pH larutan. Kapasitas adsorpsi hemiselulosa ditentukan dengan sistem dinamis dengan kecepatan 0,08 mL/menit melalui kolom berdiameter internal 8 mm dan   menggunakan  persamaan  Thomas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya  zat  warna  Rhodamin B yang teradsorpsi   pada   adsorben   hemiselulosa   mengalami   peningkatan   dengan   bertambahnya   massa   adsorben.   Adsorben hemiselulosa dapat menyerap zat warna Rhodamin B paling baik pada massa adsorben 0,5 gram dan pH larutan 7,34, dengan kapasitas adsorben hemiselulosa sebesar 0,047 mg/g.
Kata Kunci: Adsorben, hemiselulosa, rhodamin B, adsorpsi .

## Abstract
Hemicellulose adsorbents are used as an alternative to the adsorption of the Rhodamin B. This aim of this research is to determine the adsorption capacity of the cellulose toward rhodamine B by optimizing the amount of adsorbent and the pH of the solution. The adsorption capacity of cellulose is determined in a dynamic method with a flow rate of 0.08 mL/minutes through a column (8 mm id) and using the Thomas equation. The results showed that the amount of Rhodamin B  adsorbed in the hemicellulose adsorbent increased with increasing adsorbent mass. Hemicellulose adsorbent can absorb Rhodamin B best at 0.5 gram adsorbent mass and solution pH 7.34, with hemicellulose adsorbent capacity of 0.047 mg /g.
Keywords: Adsorbent, hemicellulose, rhodamine B,adsorption.

## PENDAHULUAN
Zat   warna   sintetis   yang   biasanya   digunakan   oleh industri tekstil adalah Rhodamin B (Nurmasari et al , 2014). Limbah   zat   warna   sintesis   umumnya   berupa   senyawa organik non-biodegradable .   Banyak   metode   yang digunakan untuk menanggulangi  limbah tekstil ini antara lain   flotasi   (Suyasa,   2012),   koagulasi   (Manurung,   2011), elektrokoagulasi   (Zaleschi,   L. et   al .,  2014),   flokulasi (Yuliastri,   2010),   filtrasi   (Rosyida,   2011),   oksidasi (Rohmah dkk, 2008), dan adsorpsi (Widjanarko dkk, 2006). Salah   satu   metode   yang   banyak   digunakan   untuk menanggulangi limbah tekstil ini adalah  adsorpsi. Metode adsorpsi sering digunakan karena metode ini cukup mudah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal (Sakti, 2005). Penelitian menggunakan bahan alam sebagai adsorben telah banyak   dilakukan   diantaranya   :   bonggol   jagung (Munawaroh,   2012),   humin   (Nurmasari,   2014),   serta serabut   kelapa   dan   ampas   tebu   (Widjanarko,   2006). Menurut  Batubara (2002), kandungan senyawa aktif yang dimiliki oleh kayu adalah selulosa mayoritas 40%, lignin kurang dari 34%, dan hemiselulosa sekitar 23%. Penelitian dengan menggunakan adsorben selulosa (Asnawati, 2017) dan lignin (Wahyudi, 2017) sudah dilakukan namun belum ada penelitian dengan menggunakan adsorben hemiselulosa sehingga   dilakukan   penelitian   dengan   menggunakan senyawa aktif murni hemiselulosa sebagai adsorben .
Ada   dua   macam   sistem   pada   proses   adsorpsi   yaitu sistem statis (batch) dan sistem dinamis (kontinyu/kolom). Proses   adsorpsi   pada   sistem   statis/batch   adalah   proses
adsorpsi   di   mana   adsorben   dicampurkan   dengan   larutan dengan   jumlah   yang   tetap   dan   perubahan   kualitasnya diamati dalam selang waktu tertentu  (Khartikeyan, 2004). Metode   adsorpsi   pada   sistem   batch   adalah   metode   yang paling   umum   dilakukan.   Penelitian   penggunaan   sistem batch pada metode adsorpsi yaitu adsorpsi zat warna direct black 38 menggunakan kitosan berbasis limbah udang delta mahakam (Arifin dkk, 2012), pemanfaatan bonggol jagung sebagai   adsorben   rhodamin   B   dan metanil   yellow (Munawaroh, 2012), dan kajian adsorpsi rhodamin B pada humin (Nurmasari et al , 2014).
Proses adsorpsi pada sistem dinamis (kontinyu/kolom) adalah proses adsorpsi di mana adsorben selalu dikontakkan dengan larutan segar dan dapat memberikan adsorpsi secara optimal sampai kondisi jenuh (Aksu, 2003). Kelebihan dari sistem dinamis yaitu sistem ini lebih berlaku untuk proses pengolahan limbah industri yang lebih nyata dan industri dalam skala besar sehingga sistem ini dapat diaplikasikan pada   industri   tersebut   dengan   diintegrasikan   pada   sistem alir (Meneghetti et al , 2010). Penelitian penggunaan sistem batch   pada   metode   adsorpsi   yaitu   optimasi   karakteristik karbon   aktif   pada   sistem adsorbed   natural   gas dalam kondisi   dinamis   (Samid,   2011),   pemanfaatan   serbuk   biji salak ( Salacca zalacca ) sebagai adsorben Cr (VI) dengan metode   kolom   (Aji   &   Kurniawan,   2012),   dan   optimasi parameter   adsorpsi   logam   Pb   oleh   serbuk   kayu   pohon mangga   ( Mangifera   indica )   dalam   sistem   dinamis (Puspitasari, 2013).
Beberapa parameter khusus yang memengaruhi proses
adsorpsi yaitu berat molekul adsorben, struktur molekul, pH larutan efluen, luas permukaan adsorben, temperatur proses, jumlah adsorben, dan waktu kontak proses (Bath et al , 2012   dan   Zheng et   al ,   2010).   Kapasitas   adsorpsi   pada sistem   dinamis   dipengaruhi   oleh   laju   alir   influen,   massa adsorben,   pH   (Meneghetti et   al ,   2010),   waktu   kontak (Wahyuni,   2013),   konsentrasi   efluen,   dan   volume   efluen (Nwabanne dan Igbokwe, 2012). Parameter adsorpsi yang digunakan   pada   penelitian   ini   yaitu   massa   adsorben hemiselulosa   dan   pH   larutan   influen.   Berdasarkan pemaparan mengenai adsorpsi, adsorben hemiselulosa, dan sistem dinamis di atas maka dilakukan penelitian tentang optimalisasi   adsorpsi   hemiselulosa   terhadap   zat   warna Rhodamin b pada sistem dinamis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian   ini   dilakukan  di   Laboratorium   Kimia Analitik,     Laboratorium   Kimia   Fisik,   dan   Laboratorium Kimia Instrumen Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.
Alat-alat   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah oven,   kolom   vertikal   dengan   diameter   0,8   cm,   752N spektrophotometer lab equipment UV-Vis new N, pH meter tipe EAI pH 2011 CE, pipet mohr, pipet volume, pipet tetes, beaker gelas, gelas ukur, ball pipet, set alat infus, neraca analitik, labu ukur, botol semprot, buret, dan kaca arloji.
Bahan-bahan   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini adalah   Hemiselulosa   bentuk fiber (Sigma   aldrich), Rhodamin B 95% (Merck), CH 3 COONa (Merck), larutan CH 3 COOH   99,7%   (Merck),   KH 2 PO 4 99,0%   (Merck), NaOH   99,996%   (Merck),   C 2 H 2 O 4 99,5-102,5%   (Merck), dan akuades .

## Preparasi Larutan
Larutan Rhodamin B 10 ppm dibuat dengan mengambil 25   mL   larutan   Rhodamin   B   100   ppm   dan   diencerkan dengan akuades ke dalam labu ukur 250 mL sampai tanda batas.   Pembuatan   buffer   pH   4   dan   5   dilakukan   dengan mencampurkan   larutan   CH 3 COOH   0,1   M   dan   larutan CH 3 COONa   0,1   M.   Pembuatan   buffer   pH   6,   7   dan   8 dilakukan   dengan   mencampurkan   larutan   KH 2 PO 4 0,1  M dan larutan NaOH 0,1 M.

## Pembuatan Kolom
Kolom dibuat dengan memasukkan sebanyak 0,1 gram glasswool   ke   bagian   bawah   kolom.   Adsorben   ditimbang dengan teliti sebanyak 0,1 g; 0,2 g; 0,3 g; 0,4 g; dan 0,5 g. Adsorben dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam kolom menggunakan   spatula   dan   dipadatkan   dengan   bantuan batang pengaduk panjang. Glasswool 0,1 gram dimasukan lagi ke bagian atas kolom .

## Penentuan Kecepatan Alir 0,08 mL/menit
Kecepatan alir ditentukan dengan mengalirkan akuades sebanyak   10   mL  ke   dalam   kolom.  Akuades   yang  keluar ditampung   di   dalam   gelas   ukur   10   mL   dan   dihitung kecepatan alirnya menggunakan stopwatch dalam 12 menit tiap 1 mL. Larutan yang dialirkan tiap 12 menit sebanyak ±25 tetes. Langkah tersebut diulangi menggunakan larutan Rhodamin B.

## Gambar 1. Set alat kerja

## Penentuan Massa Adsorben Optimum
Penentuan massa adsorben optimum dilakukan dengan mengalirkan 500 mL larutan Rhodamin B 10 ppm ke dalam kolom   yang   berisi   adsorben   hemiselulosa   masing-masing sebanyak   0,1   g;   0,2   g;   0,3   g;   0,4   g;   dan   0,5   g   dengan kecepatan alir 0,08 mL/menit. Efluen ditampung setiap 50 mL   dan   absorbansi   Rhodamin   B   pada   efluen   ditentukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Penentuan massa adsorben optimum dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Banyaknya jumlah Rhodamin B yang diserap oleh masing- masing   massa   adsorben   hemiselulosa   dihitung   dari absorbansi   yang   dihasilkan,   nantinya   kapasitas   adsorpsi variasi   massa   yang   memiliki   nilai   tinggi   dipilih   sebagai massa adsorben optimum.

## Penentuan pH Larutan Influen Optimum
Penentuan   pH   larutan   influen   dilakukan   dengan mengalirkan larutan Rhodamin B 10 ppm masing-masing dengan pH 4, 5, 6, 7 dan 8 ke dalam kolom sebanyak 500 mL   dengan   kecepatan   alir   0,08   mL/menit   yang   berisi adsorben   hemiselulosa   dengan   massa   adsorben   optimum. Efluen ditampung setiap 50 mL dan absorbansi Rhodamin B   pada   efluen   ditentukan   menggunakan   spektrofotometer UV-Vis. Percobaan diulang sebanyak 3 kali untuk masing- masing variasi pH. Banyaknya jumlah Rhodamin B masing- masing pH larutan Rhodamin B yang diserap oleh adsorben hemiselulosa   dihitung   dari   absorbansi   yang   dihasilkan. Kapasitas  adsorpsi  variasi  pH  yang   memiliki   nilai  tinggi dipilih sebagai pH influen optimum.

## Pengukuran Kapasitas Adsorpsi dari Adsorben
Pengukuran   besarnya   adsorpsi   dilakukan   dengan mengalirkan larutan Rhodamin B yang telah dikondisikan pada   pH   optimum   ke   dalam   kolom   yang   telah   berisi adsorben   dengan   massa   adsorben   optimum   dengan kecepatan alir 0,08 mL/menit. Larutan Rhodamin B 10 ppm terlebih   dahulu   diukur   absorbansinya   menggunakan spektrofotometer   UV-Vis.   Efluen   ditampung   (V eff ) dan diambil  secara   berkala  setiap  50  mL. Absorbansi  larutan Rhodamin B sebelum dan sesudah adsorpsi diukur dengan
spektrofotometer   UV-Vis.   Pengambilan   efluen   dihentikan bila   absorbansi   efluen   sama   dengan   absorbansi   yang dimiliki   oleh   larutan   Rhodamin   B   10   ppm   karena   akan menghasilkan   keadaan   jenuh   sehingga   adsorben   tidak mampu mengadsorp Rhodamin B. Percobaan diulang 3 kali dengan   menggunakan   hemiselulosa   yang   baru.   Kapasitas adsorpsi ditentukan dengan persamaan Thomas:
(1)
ddimana   Ce   adalah   konsentrasi   efluen   setelah   melewati kolom   adsorpsi   (mg/L);   Co   adalah   konsentrasi   efluen sebelum   adsorpsi;   KTh   adalah   konstanta   laju   Thomas (L/mg/menit);   q o adalah   kapasitas adsorpsi   (mg/g);   Q adalah laju alir efluen (mL/menit), M adalah massa total adsorben   (g);   dan   t adalah   waktu   (min)   (Nwabanne   dan Igbokwe, 2012) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Massa Adsorben Optimum
Larutan   Rhodamin   B   terus   menerus   mengalir   pada kolom   yang   berisi   adsorben   hemiselulosa   dengan   massa adsorben   0,1   g;   0,2   g;   0,3   g;   0,4   g;   dan   0,5   g   hingga mencapai   titik   jenuh.   Titik   jenuh   tercapai   saat   adsorbat sudah   tidak   mampu  diserap   oleh  adsorben   yang   ditandai dengan   nilai   absorbansi   efluen   sama   dengan   nilai absorbansi influen. Gambar 2 menunjukkan bahwa massa adsorben 0,5 gram  memiliki volume efluen paling tinggi sebesar 450 mL. Grafik menunjukkan bahwa semakin besar volume efluen yang dihasilkan maka larutan influen yang melewati   kolom   semakin   banyak   dan   interaksi   antara larutan   Rhodamin   B   dengan   adsorben   hemiselulosa   juga akan semakin banyak sehingga penyerapan adsorben akan semakin baik.
Gambar 2. Grafik volume efluen dengan nilai konsentrasi Rhodamin B 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,4 g; dan 0,5 g Kurva breakthrought pada gambar 3 dapat menjelaskan keadaan   kolom   saat   mencapai break   point , exhaustion point, dan titik jenuh. Titik break point yaitu titik di mana adsorben mulai mengadsorp adsorbat sehingga konsentrasi efluen   mencapai   5%   dari   konsentrasi   influen   sedangkan titik exhaustion   point yaitu   titik   dimana   adsorben   sudah optimum mengadsorp adsorbat sehingga konsentrasi efluen 95% dari konsentrasi influen. Titik jenuh yaitu titik di mana adsorben   sudah   tidak   mampu   mengadsorp   adsorben sehingga   konsentrasi   efluen   sama   dengan   konsentrasi influen.
Gambar   3.   Kurva breakthrought pada   optimasi   massa adsorben hemiselulosa
Break point pada massa adsorben 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; dan 0,5 gram tercapai pada volume efluen yang sama yaitu 50 mL, exhaustion   point tercapai   pada   volume   efluen   250; 300; 350; 350 dan 400 mL, dan adsorben mencapai titik jenuh pada volume efluen 300; 350; 400; 400 dan 450 mL, secara berurutan.
Gambar   4.  Grafik   volume  efluen   (V eff )   vs   In[(Co/Ce)-1] dengan massa adsorben 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,4 g, dan 0,5 g.
Persamaan   grafik   pada   gambar   4   digunakan   untuk memperoleh   persamaan   Thomas   dan   kapasitas   adsorpsi masing-masing   massa   adsorben   hemiselulosa.   Banyaknya Rhodamin   B   yang   diserap   adsorben   hemiselulosa   oleh masing-masing massa adsorben 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 dan 0,5 gram  secara  berurutan  adalah  0,025;  0,031;  0,038;  0,045 dan   0,047   mg/g   (mg   Rhodamin   B   per   g   adsorben hemisellulosa).   Massa   adsorben   optimum   adalah   massa adsorben   0,5  gram   dengan   kapasitas   sebesar   0,047  mg/g digunakan untuk penelitian selanjutnya .

## pH Larutan Influen Optimum
Penentuan   pH   larutan   influen   optimum   dilakukan dengan mengalirkan larutan Rhodamin B dengan masing- masing pH 3,96; 5,38; 6,31; 7,34; dan 8,26 terus menerus pada   kolom   yang   berisi   adsorben   hemiselulosa   dengan massa adsorben 0,5 g hingga mencapai titik jenuh. pH larutan influen yang digunakan adalah pH larutan influen yang   telah   diukur   pHnya   menggunakan   pHmeter   setelah diberi   larutan   buffer   pH   4   sampai   8.     Gambar   5 menunjukkan hubungan antara konsentrasi efluen masing- masing pH dengan volume efluen di mana volume efluen paling besar dimiliki oleh larutan influen pH 7,34 sebanyak 450   mL.Rentang   volume   efluen   paling   panjang menunjukkan   bahwa   adsorben   tersebut   lebih   banyak mengikat Rhodamin B sehingga pH paling baik dimiliki
oleh larutan influen pH 7,34 dibandingkan dengan pH yang lain.
Gambar 5. Grafik volume efluen dengan nilai konsentrasi larutan influen pH 3,96; 5,38; 6,31; 7,34; dan 8,26
Kurva breakthrought pada   penentuan   variasi   pH digunakan   untuk   menunjukkan   rasio   antara   konsentrasi efluen   dan   konsentrasi   influen   (Ce/Co)   tiap   pengambilan larutan influen 50 mL. Break point pada larutan influen pH 3,96; 5,38; 6,31; 7,34; dan 8,26 tercapai pada volume efluen yang   sama   yaitu   50   mL, exhaustion   point tercapai   pada volume   efluen   250;   300;   350;   400   dan   350   mLdan mencapai titik jenuh pada volume efluen 300; 350; 400; 450 dan 450 mL. Kurva breakthrough pada variasi pH larutan influen dapat dilihat pada gambar 6 .
Gambar   6.   Kurva   breakthrough   pada   optimasi   massa adsorben hemiselulosa
Konstanta   persamaan   Thomas   dan   nilai   besarnya adsorpsi   dapat   diperoleh   menggunakan   grafik   antara volume efluen sebagai sumbu x dan In [(Co/Ce)-1)] sebagai sumbu y yang ditunjukkan pada gambar 7. Nilai besarnya adsorpsi   masing-masing   pH   larutan   influen    3,96;   5,38; 6,31; 7,34; dan 8,26 berturut-turut adalah 0,035 mg/g, 0,040 mg/g,   0,043   mg/g,   0,046   mg/g,   dan   0,043   mg/g.   Nilai kapasitas adsorpsi paling tinggi dimiliki oleh larutan influen pH 7,34 sebesar 0,046. mg/g.
Gambar   7.   Grafik   volume   efluen   (V eff )   vs  In[(Co/Ce)-1] pada larutan influen pH 3,96; 5,38; 6,31; 7,34; dan 8,26
Besarnya   adsorpsi   pada   variasi   pH   larutan   influen menurun pada pH rendah (asam) dan pH tinggi (basa). pH rendah   (asam)   akan   membuat   permukaan   adsorben bermuatan   positif   dan   pada   pH   ini   di   dalam   larutan Rhodamin B terdapat kompetisi ion H + dari suasana asam dengan   molekul   Rhodamin   B   menempati   titik   adsorpsi sehingga   terjadi   tolakan   elektrostatik   antara   permukaan adsorben   dan   kation   Rhodamin   B   yang   mengakibatkan kapasitas   adsorpsi   menurun   (Zamouche   dan   Hamdaoui, 2012).
Menurut   Beija   (2009),   Rhodamin   B   merupakan modifikasi   gugus   amino   dan   gugus   karboksilat   pewarna xanthene   yang   dapat   membentuk zwitterionic .   pH   tinggi (basa)   akan   membuat   permukaan   adsorben   bermuatan negatif   dan   terjadi   pembentukan zwitterionic pada Rhodamin   B   yang   memungkinkan   meningkatkan terkumpulnya Rhodamin B membentuk molekul yang lebih besar sehingga membuat Rhodamin B tidak mampu masuk ke   dalam   pori   adsorben.   pH   tinggi   (basa)   juga memungkinkan   terjadinya   repulsi   antara   muatan   negatif pada adsorben dengan zwitterionic pada molekul Rhodamin B yang menyebabkan kapasitas adsorpsi menjadi menurun (Zamouche dan Hamdaoui, 2012).

## Kapasitas Adsorpsi Optimum Adsorben Hemiselulosa
Penentuan   kapasitas   adsorpsi   optimum   adsorben hemiselulosa   ini   menggunakan   massa   adsorben   optimum dan   larutan  influen   pH  optimum.  Adsorben   hemiselulosa mencapai   titik   jenuh   pada   volume   efluen   450   mL   pada gambar   8.   Volume   efluen   tersebut   menunjukkan   bahwa larutan   influen   yang   melewati   kolom   sangat   banyak   dan rentang penyerapan adsorben terhadap larutan Rhodamin B lebih panjang sehingga interaksi antara larutan Rhodamin B dengan adsorben hemiselulosa semakin banyak.
Gambar   8.      Grafik   volume   efluen   dengan   konsentrasi efluen   pada   massa   adsorben   optimum   dan pH larutan optimum
AKurva breakthrought digunakan   dalam   penentuan kapasitas adsorpsi optimum adsorben hemiselulosa seperti halnya   penentuan   massa   adsorben   optimum   dan   pH optimum larutan influen. Kurva breakthrought dapat dilihat pada   gambar   9   yang   menunjukkan   bahwa break   point tercapai   pada   volume   efluen   50   mL, exhaustion   point tercapai pada volume efluen 400 mL, dan mencapai  titik jenuh pada volume efluen 450 mL .
Gambar 9. Kurva breakthrough pada penentuan kapasitas adsorpsi optimum
Gambar 10. Grafik volume effluen (V eff ) vs In[(Co/Ce)-1] pada penentuan kapasitas adsorpsi optimum Persamaan   grafik   pada   gambar   10   digunakan   untuk menentukan   konstanta   persamaan   Thomas   dan   besarnya adsorpsi.   Kapasitas   adsorpsi   Rhodamin   B   oleh   adsorben hemiselulosa   yaitu   sebesar   0,047   mg/g   pada   massa adsorben optimum dan pH optimum.

## KESIMPULAN
Kesimpulan   yang   diperoleh   dari   hasil   penelitian   ini adalah  adsorpsi   Rhodamin   B   semakin   meningkat   seiring dengan   meningkatnya   massa   adsorben   yang   digunakan, adsorpsi   Rhodamin   B   dengan   variasi   pH   larutan   influen cenderung semakin menurun pada pH asam dan pH basa, dan   kapasitas   optimum   dengan   menggunakan   massa adsorben   optimum   0,5   gram   dan   larutan   influen   pH optimum 7,34 adalah sebesar 0,047 mg/g.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis   mengucapkan   terima   kasih   kepada   jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas   Jember   yang   telah   memberikan   sarana dalampenelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada   dosen  pembimbing yang  telah  memberikan  kritik dan saran dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Aji,   B.   K.   dan   Kurniawan,   F.   2012.   Pemanfaatan Serbuk   Biji   Salak   ( Salacca   zalacca )   Sebagai Adsorben  Cr (VI) dengan Metode Batch dan Kolom. Jurnal Sains Pomits , 1 (1): 1-6.
[2] Aksu, Z. dan Gonen, H. 2003. Biosorption of Phenol by   Immobilized   Activated   Sludge   in   A   Continuous Packed   Bed:   Prediction   of   Breakthrough   Curves. Process Biochem, 39 (5): 599– 613.
[3] Arifin, Z., Irawan D., Rahim, M., dan Ramantiya, F. 2012.   Adsorpsi   Zat   Warna   Direct   Black   38
Menggunakan Kitosan Berbasis Limbah Udang Delta Mahakam. Sains dan Terapan Kimia , 6 (1): 35-45.
[4] Asnawati, A., Kharismaningrum, R. R., Andarini, N. 2017.   Penentuan   Kapasitas   Adsorpsi   Selulosa Terhadap Rhodamin B dalam Sistem Dinamis. Jurnal Kimia Riset , 2 (1): 23-29.
[5] Bath, D. S., Siregar, J. M., dan Lubis, M. T. 2012. Penggunaan Tanah Bentotit Sebagai Adsorben Logam Cu. Jurnal Teknik Kimia USU , 1 (1): 1-4.
[6] Batubara,   R.   S.   2002.   Kayu   dalam   Kehidupan Manusia . Jurnal Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 8 (3): 67-71 .
[7] Beija, M., Afonso, C.A. M., dan Martinho, J. M. G. 2009.   Synthesis   and   Applications   Of   Rhodamine Derivatives As Flourescent Probes. Chemical Society Reviews , 38 (2411): 2410-2433.
[8] Karthikeyan, G., Anbalagan, K., Andal, N. M. 2004. Adsorption Dynamics And Equilibrium Studies Of Zn (II) Onto Chitosan. Indian J Chem . 116 (2): 119-127.
[9] Manurung,   M.   2011.   Potensi   Khitin/   Khitosan   dari Kulit   Udang   Sebagai   Biokoagulan   Penjernih   Air. Jurnal Kimia , 5 (2): 182-188.
[10] Meneghetti,   E.,  Baroni,  P.,  dan  Vieira,   R.  S.  2010. Dynamic Adsorption of Chromium Ions onto Natural and Crosslinked Chitosan Membranes for Wastewater Treatment. Materials Res, 13 (1): 422-425.
[11] Munawaroh,   I.   2012.   Pemanfaatan   Bonggol   Jagung Sebagai Adsorben Rhodamin B Dan Metanil Yellow . Skripsi . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
[12] Nurmasari,   Astuti,   Umaningrum,   dan   Khusnaria. 2014.   Kajian   Adsorpsi   Rhodamin   B   pada   Humin. Prosiding Seminar Nasional Kimia , 6 (1): 203-210.
[13] Nwabanne, J. T. & Igbokwe, P. K. 2012. Adsorption Performance of Packed Bed Column for the Removal of   Lead   (II)   using   Oil   Palm   Fibre. Int.   J.   App. Sci.Tech , 2 (5): 106-115.
[14] Puspitasari,   M.   2013.   Optimasi   Parameter   Adsorpsi Logam   Pb   Oleh   Serbuk   Kayu   Pohon   Mangga (Mangifera   indica)   dalam   Sistem   Dinamis. Skripsi . Jember: Universitas Jember.
[15] Rohmah, N dan Sugiarto, A. T. 2008. Pengaruh pH dan   Konsentrasi   Zat   Warna   pada   Penguraian   Zat Warna Remazol Navy Blue Scarlet dengan Teknologi AOP. Prosiding   Seminar   Nasional   Teknoin   Bidang Teknik Kimia dan Tekstil . Pp. B39-B43.
[16] Rosyida,   A.   2011.   Bottom   ash   Limbah   Batubara sebagai   Media   Filter   yang   Efektif   pada   Pengolahan Limbah Cair Tekstil. Jurnal Rekayasa Proses, 5 (2): 56-61.
[17] Sakti,   S.   A.   2005. Instalasi   Pengolahan   Air. Yogyakarta: Kanisius.
[18] Samid,   D.   D.   2011.   Optimasi   Karakteristik   Karbon Aktif   Pada   Sistem   Adsorbed   Natural   Gas   dalam Kondisi   Dinamis. Tesis .   Depok:   Universitas Indonesia.
[19] Suyasa, I. W. B., Suprihatin, I. E., dan Sugianthi, I. G. A. K. R. 2012. Pengolahan Air Limbah Pembangkit Listrik   PT   Indonesia   Power   dengan   Metode   Flotasi dan Biofiltrasi Saringan Pasir Tanaman. Jurnal Kimia,
6 (1): 62-71.
[20] Wahyudi,   A.   2017.   Penentuan   Kapasitas   Adsorpsi Lignin Terhadap Rhodamin B dalam Sistem Dinamis. Skripsi . Jember: Universitas Jember.
[21] Widjanarko,   Widiantoro,   Soetaredjo,   dan   Ismadji. 2006. Kinetika Adsorben Zat Warna Congo Red dan Rhodamin   B   dengan   Menggunakan   Serabut   Kelapa dan Tebu. Jurnal Teknik Kimia Indonesia, 5 (3): 461- 468.
[22] Yuliastri, I. R. 2010.  Penggunaan Serbuk Biji Kelor (Moringa   Oleifera)   Sebagai   Koagulan   dan   Flokulan dalam Perbaikan Kualitas Air Limbah dan Air Tanah. Skripsi .  Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
[23] Zaleschi, L., Secula, M.S., Teodosiu, C. et al. 2014. Removal of Rhodamine 6G from Aqueous Effluents by Electrocoagulation in a Batch Reactor: Assessment of   Operational   Parameters   and   Process   Mechanism Water Air Soil Pollution. 225: 2101
[24] Zamouche, M dan Hamdaoui, O. 2012. Sorption of Rhodamin B by Cedar Cone: Effect of pHdan Ionic Strength. Energy Procedia , 18 (2012): 1228-1239.
[25] Zheng, Li, Zhu, Kuang, Xu, dan Ma. 2010. Cryfish Carapea Micro-powder (CCM): A novel and Efficient Adsorbent   for   Heavy   Metal   Ion   Removal   from Wastewater. Water ,  2 (2): 257-272